NOTA SOBRK UNA CASITERITA 



DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



Los diversos métodos utilizados para la dosificación del estaño en 

 las casiteritas dejan qne desear desde el punto de vista de la exactitud 

 de los resultados. 



Para la disolución del óxido de estaño natural es menester emplear 

 ciertos procedimientos especiales que no siempre conducen á un re- 

 sultado exacto ; en efecto, es sumamente difícil solubilizar la totalidad 

 del estaño en la casiterita, ya sea empleando el método de la fusión 

 con potasa cáustica en crisol de plata; ya reduciéndola en polvo muy 

 fino y calentándola en crisol de porcelana con tres partes de ÍSTajCO.^ 

 seco y tres partes de azufre (1). Moissenet (2) trata el mineral con 

 agua regia y disuelve el estaño metálico en ácido clorhídrico, pre- 

 cipitándolo luego con cinc. 



Level trata la casiterita con agua regia, lava el residuo recogido 

 sobre un filtro con agua y lo calcina luego en un pequeño crisol de 

 porcelana recubierto por una capa de carbón ; ataca de nuevo ese re- 

 siduo con agua regia y precipita el estaño en el líquido filtrado con 

 una lámina de cinc. 



Con el mismo objeto W. Hampe pesa el mineral pulverizado en una 

 navecilla de porcelana, luego lo reduce calentando por espacio de dos 

 horas en una corriente de hidrógeno seco y por último resuelve el es- 

 taño libre en ácido clorhídrico. Evidentemente, si el mineral carece de 

 substancias volátiles ó capaces de ser reducidas por el hidrógeno, de 

 la diferencia de peso de la navecilla antes y después de la operación 

 se o])tendrá la cantidad de oxígeno combinado al estaño y por consi- 

 guiente se llegará al i^orcentaje del óxido de estaño. 



(1) Fresenius. 



(2) Comptes-rendus de V Académie de sciences, t. II, pág. 205. París. 



